BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 439 



hydraulique n'est pas ammene a un etat de division trop intense, 

 ce qui augmente enormement la surface d'attaque. 



II faut donc rejetter absolument Temploi des sables fins et con- 

 fectionner avec du Q-ros sabie des mortiers a un dosagfe en ciment 

 suffisant pour boucher completement Ies pores du sabie. II faut de 

 meme eviter soiaqieusement un exces d'eau de orâchao-e et tasser 



o o o 



le mortier fortement afm d'arriver au maximum de compacite du 

 mortier, qui presente alors en meme temps le minimum de per- 

 m^abilite. 



Un second point, tout aussi important que le premier, est de 

 rejetter sans pitie tout ciment trop fortement alumineux, quelle que 

 puisse etre sa resistance aux essais ordinaires. 



L'alumine combinable avec le sulfate de chaux, peut etre consi- 

 deree d'une facon absolue comme l'agent chimique de la desagre- 

 gation des liants hydrauliques â la mer. Si elle est en quantite re- 

 lativement faible, le sulfoaluminate forme, peut â la rigueur ne pas 

 suffire pour provoquer la desagregation complete du mortier, la 

 d6composition s'arrete alors la, et si elle n'est pas arrivee â detruire 

 la cohesion, Ies fentes se colmatent et la resistance qui avait subi 

 une chute peut reprendre son cours normal. 



II est cependant difficile de determiner une teneur telle en alumine, 

 que le commencement de decomposition puisse etre considere" comme 

 sans action desastreuse pour Ies constructions a la mer. On devrait 

 proscrire completement l'alumine capable de se combiner avec le 

 sulfate de chaux, comme on proscrit tout exces de chaux vive 

 dans la reception des ciments. La chaux vive, qu'elle provienne 

 d'un exces de chaux dans le dosage ou du manque d'homogeneite 

 des matieres premieres, offre pour l'emploi des ciments a l'eau 

 douce, exactement Ies memes desavantages au point de vue de la 

 constance de volume, que l'alumine combinable lors de leur emploi 

 a la mer. 



Ou'entendons-nous par alumine combinable ? 



Cest la quantite d'alumine, variable suivant Ies circonstances, 

 suivant la basicite du ciment, son degre de cuisson, etc, qui est 

 capable de formei* avec le sulfate de chaux, en presence d'un exces 

 d'hydrate de chaux provenant de la reaction de Teau sur Ies el6- 

 ments constitutifs du ciment pendant sa prise et son durcissement, 



